PAR LE D.* CANtO. I-yr 



pour I'analyse de ce mine'rai ; en effet , il laisse pour residu la 

 silice toute pure , en etat d'hydrate , tandis que par les autres 

 dissolvans on a toujours un residu , qui est plus ou moins co- 

 lore' , malgre que leur action soit prolongee. 



La dissolution inui-ialique presque neutre , delayee dans une 

 quanlite convenable d'eau distille'e , soumise a raction des reactifs, 

 a presente les residtats suivans. 



I." Avec I'acide sulfurique il n'y eut point d'effet. 



2." Avec I'oxalate d'ammoniaque il y eut a peine des indices 

 de chaux. 



3.° Avec I'infusion de galle un precipite blanc fauve. 



4-° Avec I'ammoniaque un pi'ecipite blanc, qui vira bientot a la 

 couleur jaune, et qui devint brun noir par Taction prolongee de I'air. 



5.° Avec le prussiate de potasse , il s'y forma a I'instant un 

 precipite blanc. 



6." Avec I'hydrosulfate d'ammoniaque on vit se former un ab- 

 bondant precipite blanc sale. 



Ces resultats , et plusleurs autres essals exploratifs , que je fis 

 sur ce mineral , m'ayant convaincu , que c'etait un veritable car- 

 bonate de Manganese , ou bien le Manganese carbonate des Mi- 

 neralogistes , d'une purete rare , j'en ai pris cent grains , choisis 

 dans la partie la plus pure du mine'rai , et j'en ai instituc I'ana- 

 lyse pour determiner la proportion de ses principes constitutifs. 



Et d'apres un premier essai analytique ce mineral sei^ait compose: 

 (i) De carbonate de Manganese .... 82 



Carbonate de chaux 3 



Silice i3 



Eau 2 



Carbonate de fer quelques indices . . o 



100. 



(1) D'apris des renseignemens , que ra'a foumi Mr Zomsteih ( Lapieiire ) , j'ai lieu de 

 croire , <juc les blocs de cc miueral , jironenncnl d'un filon , qui se trouve a pcu de 



